Nernsr und F. Schwers: Untersuchungen über specifische Wärme. VI. 365 
Thallium. 0.441 Mol. 
Von Hrn. von WARTENBERG aus dem Sulfat gewonnen, dreimal 
 elektrolytisch gefällt und dann in einen Block gegossen. 
1 E we WC (korr.)| A.W. 
22.9 4.71 1.35 1.29 2.92 
DB2 9.38 1.64 1.53 3.47 
33-2 9.34 1.87 1.73 3-91 
36.8 4.70 2.05 1.87 4.25 
40.3 4.68 2.1 1.91 4.32 
61.8 30.1 2.70 2.28 5.16 
68.9 14.0 2.88 2.44 5.56 
89.6 27.6 3.08 2.47 5.61 
957 | 207 3.12 2249) 23:65 
Carborundum SiC. 0.294 Mol. 
Benutzt wurde ein schön grünlich kristallisiertes Präparat. Be- 
merkenswert ist, daß ähnlich, wie beim Diamant, die Atomwärme be- 
reits bei etwa 50° abs. sehr klein ist und daher bei weiterer Abkühlung 
rasch auf unmeßbar kleine Werte sinkt; auch dieser Körper empfiehlt 
sich daher, wenn man irgendwelche Eigenschaften in möglichster Nähe 
des absoluten Nullpunkts untersuchen will, weil er sich nach unseren 
heutigen Anschauungen bei den obenerwähnten Temperaturen praktisch 
bereits beim absoluten Nullpunkt befindet. Es sollte sich, mit anderen 
Worten, keine Eigenschaft, die beim absoluten Nullpunkt einen end- 
lichen Wert besitzt, von 40° abwärts noch merklich ändern. 
yN | E WC WC korr. M.W. 
| 
22.2 | 0.198 | 0.064 +0.012 — 
28.2 | 0.392 | 0.096 +0.000 — 
32.8 0.490 | 0.130 | —0.005 — 
40.6 0.784 0.207 +0.002 -- 
46:1 1.535 0.257 +0.004 — 
52.0 | 1.922 0.340 0.0229 | 0.099 
Solo u | Erz 0:398 | 0.042 | 0.143 
59.5 | 1.918 0.437 | 0.052 0.177 
63.1 1.908 0.479 | 0.058 0.197 
68.7 1.912 0.564 0.089 0.303 
72.9 0.964 0.626 | 0.114 0.490 
75.0 1.912 | 0.642 | 0.114 | 0.490 
84-5 4.305 | 0.762 | 0.178 | 0.605 
96.5 | 4.305 | 0.932 0.298 1.013 
